ET l'hystérèse alternative. 135 



Le point 500° a été étudié sans autre précaution 

 qu'un séjour d'une ou deux lieures à celte tempéra- 

 ture avant les lectures. 



19. Fer. 



Ce métal m'a coûté énormément de peine pour ob- 

 tenir des résultats beaucoup moins concluants que ceux 

 du Ni et de Fe,0,. J'ai d'abord eu l'occasion, à la suite 

 d'autres expérimentateurs, d'observer que le fer vieillit 

 le plus rapidement entre 1 00 et '200^ Mais tous les 

 essais que j'ai tentés pour arriver à obtenir des états 

 stables ou interprétables ont à peu prés échoué. Je 

 n'ai en particulier pas réussi à accélérer le vieillisse- 

 ment à volonté en procédant par oscillations de tempé- 

 rature de plus en plus petites autour d'un point donné. 



J'ai expérimenté avec trois échantillons de fer : 



a) Fer de Suéde (Kohlsva) ; l'analyse indique envi- 

 ron 0,2 7o d'éléments étrangers ; plus exactement : 

 (:=0,09"/V, P=0,02 7„; Si=0,04 7„; Mn — 0,06; 

 S=0,009 " ;. 



6) Fer électrolytique «Kahlbaum», contient des 

 « traces » d'impuretés. 



c) Fer cMmiquement pur préparé par M. Kreusler\ 

 à Berlin. C'était un fragment de tôle très mince, toute 

 la sensibilité dont l'appareil est susceptible a dû être 

 mise à contribution pour son étude. 



Tous ces fers peuvent être qualifiés de très purs: 

 absolument aucun ne s'est montré réversible. Je ne 



' Kreusler. Verh. der dentschen phys. Gesellsch., p. 144, 1908. 

 J'adresse à ce propos mes vifs remerciements à M. le D"" Kreusler 

 pour l'amabilité avec laquelle il a mis un échantillon de son fer 

 à la disposition du laboratoire. 



